234 F- Rinne und H. E. Boeke, El Inca, ein neues Meteoreisen. 



NEUMANN'scher Linien durch die Kluftränder nicht beeinflußt 

 wird, tritt auch in unseren Präparaten heraus. F. BERWERTH 

 vergleicht daher mit Recht diese Körnelung des Kamazits mit 

 der Klüftung des Olivins. Es sei gleich hier erwähnt, daß 

 der Kamazit des Plessits eine Körnelung gleichfalls erfuhr. 

 Entsprechend z. B. der Fig. 15 ist sie aber viel feiner als in 

 den Balken. Beim Taenit wurde eine solche Körnelung von 

 uns nicht beobachtet. Als Plattierung der Kamazitlamellen 

 spielt der Taenit im vorliegenden Eisen eine nur unter- 

 geordnete Rolle. Oft stoßen die Plessitfelder, allerdings gern 

 mit einer Taenitanreicherung am Rande, an die Kamazit- 

 balken unmittelbar an. Gelegentlich sieht man, wie ein 

 Taenitstreifen zwischen zwei Kamazitbalken in seinem Längs- 

 verlauf durch Aufnahme von Kamazitteilchen in Plessit über- 

 geht (Fig. 13 u. 14 als Forts, v. 13). Bemerkenswert für Taenit 

 ist noch eine auch bei anderen Eisen bekannte Zonarstruktur, 

 die sich beim Ätzen geltend macht. Man erkennt dann, wie es 

 z. B. Fig. 14 zeigt, daß eine helle Außenzone als Rahmen ein 

 dunkles Innenfeld umgibt. Es deutet dieser Unterschied auf 

 wechselnde Zusammensetzung des Taenits hinsichtlich seiner 

 inneren und äußeren Teile hin. Weil dieser Unterschied in 

 der Färbung sich erst beim Ätzen herausstellt, wird es sich 

 bei den inneren Teilen wahrscheinlich um die feste Lösung 

 einer durch Salpetersäure zerlegbaren Substanz im Taenit 

 handeln. 



Es kann in der Hinsicht als Analogon auf den Phosphor- 

 ferrit hingewiesen werden, der durch Aufnahme von mehr 

 und mehr Eisenphosphid beim Ätzen immer dunklere Töne 

 annimmt 1 . Vergleichbar ist auch das Auftreten eines beim 

 Ätzen erscheinenden dunklen Kristallisationshofes, den der 



1 J. E. Stead, Iron and Phosphorus , The Metallographist. 4. 

 1901. 89. 



